SÉANCE DU 2.7 DÉCEMBRE 192I. 1^6"] 



d'un accroissement brusque de la résistivité qui reprend à peu près la mèrne 

 valeur qu'à i5". En faisant croître la température régulièrement jusqu'au 

 point d'ébullition du sélénium liquide, on trouve que la résistivité spéci- 

 fique p satisfait à la relation déjà indiquée 



(1) log(vulo;.) = 8,5o6 — 0,009.5/. 



La variation rapide de s dans ces conditions doit être due à la transfor- 

 mation graduelle avec absorption de cbaleur de la modification a en la 

 modification ^. Aux températures élevées, les deux formes sont en équi- 

 libre et cet équilibre se déplace dans le sens a -> |i par élévation de tem- 

 pérature. 



Pour vérifier que l'accroissement rapide de p à 218'' est dû au changement 

 d'état du sélénium gris, nous avons construit la courbe de réchauffement. 

 Cette courbe présente un point d'inflexion unique vers 218**; l'absence de 

 palier s'explique par la faible conductibilité calorifique du sélénium qui 

 empêche l'équilibre thermique de se réaliser rapidement. 



J'ajouterai que le sélénium gris a est sensible à la lumière. Celle sensi- 

 bilité, du reste assez faible, s'expliquerait par l'action des radiations calo- 

 rifiques. 



Sélénium gris 3. — Pour obtenir un alliage riche en sélénium 3, on commence par 

 amener le sélénium li(|iiide au voisinage du point d'ébullition, on le laisse ensuite 

 refroidir. Au début, on relrou\e en sens inverse les valeurs de données par la 

 relation (i), mais bientôt, pour une valeur 5 de t variable avec la vitesse du refroidis- 

 sement, la résistivité diminue notablement. Tout se passe comme si, à partir de la 

 température 0, la vitesse du refroidissement, devenue supérieure à la vitesse de la 

 transformation inverse 3—^ a, la modifîcati(/n 3 se trouvait fixée en partie. Du reste le 

 corps, revenu à la température ordinaire, ne présente plus qu'une résistance de quelques 

 ohms, variable avec la durée du refroidissement. Cette résistivité finale est d'autant 

 plus faible que la température 9 est plus élevée. 



Le sélénium gris ainsi préparé n'est évidemment pas la modification fJ 

 pure, on peut s'en rendre compte en étudiant d'une part la variation de sa 

 résistance en fonction de la température et d'autre part sa vitesse de réchauf- 

 fement. La courbe qui traduit les variations de p indique trois valeurs 

 maxima de cette quantité. La première, qui s'observe vers 210°. ne varie pas 

 beaucoup d'un échantillon à un autre ; la seconde, plus nette, s'observe pour 

 une température un peu plus élevée, mais variable d'un échantillon à l'autre. 

 Au premier maximum correspond un point d'inilexion de la courbe de 

 réchauffement; c'est le début de la fusion; au second maximum correspond 

 un point anguleux très net de la même courbe qui marque la fin de la fusion. 



